在具体的产品用箱技术文件中应对所用附件的种类、代号及其用料、尺寸、结构等作出规定。　尺寸规定4.1　用纸箱的内尺寸长、宽、高表示纸箱的规格,并按下列顺序和代号给出尺寸,单位用毫米。　a.长度(L):箱内底面积长边尺寸;　b.宽度(B):箱内底面积短边尺寸;　c.高度(H):箱内顶面到底面尺寸;　4.2　根据内装物的重量和尺寸,优先选用GB4892-85《硬直方体运输懈装尺寸系列》规定的以下底面积外尺　寸:400600;400300;400200;400150;300200;300133;300100;200150;200133。　也可根据被包装物品的特点选用其他的尺寸。　4.3　箱子长、宽之比建议不大于2.5:1;高、宽之比不大于2:1　并不小于0.15:1。　技术要求5.1　纸箱的内装重量、综合尺寸及对应的纸板种类应符合表1　的规定。5.2　制造瓦楞纸箱使用的瓦楞纸板见表2,各项技术指标应符合GB6544-86《瓦楞纸板》的规定。　名称类别　瓦楞纸箱代号　瓦楞纸板代号　BS-1.1BS-1.2　BS-1.3　BS-1.4　BS-1.5　S-1.1　S-1.2　S-1.3　S-1.4　S-1.5　BS-2.1BS-2.2　BS-2.3　BS-2.4　BS-2.5　S-2.1　S-2.2　S-2.3　S-2.4　S-2.5　BS-3.1BS-3.2　BS-3.3　BS-3.4　BS-3.5　S-3.1　S-3.2　S-3.3　S-3.4　S-3.5　BD-1.1BD-1.2　BD-1.3　BD-1.4　BD-1.5　D-1.1　D-1.2　D-1.3　D-1.4　D-1.5　BD-2.1BD-2.2　BD-2.3　BD-2.4　BD-2.5　D-2.1　D-2.2　D-2.3　D-2.4　D-2.5　BD-3.1BD-3.2　BD-3.3　BD-3.4　BD-3.5　D-3.1　D-3.2　D-3.3　D-3.4　D-3.5　5.3　钉合瓦楞纸箱应使用带有镀层的低碳钢扁丝,扁丝不应有锈斑、剥层、龟裂或其他使用上的缺陷。　5.4　粘俣瓦楞纸箱使用乙酸乙烯乳液或具有相同粘合效果的其他粘合剂。　5.5　纸箱尺寸偏差见表3。　综合尺寸不大于1000mm综合尺寸大于1000mm　尺寸　偏差　mm　单瓦楞箱双瓦楞箱　单瓦楞箱　双瓦楞箱　对于有特定要求的纸箱可由供需双方协商制定。5.6　箱体主正,表面不允许有明显的损坏和污迹,切断口表面裂损宽度不超过8mm。　5.7　箱面印刷图字清晰,深浅一致,位置准确,必须在箱盖内印刷纸箱制造厂名称或代号。　5.8　纸箱接头钉俣搭接舌边宽度35-50mm,金属钉应沿搭接部分中线钉合,采用斜钉(与纸箱立边成45　角)或横钉,箱钉应排列整齐、均匀,单排钉距不大于80mm,钉距均匀,头尾钉距底面压痕边线不大于　20mm。钉合接缝应钉牢、钉透,不得有叠、翘钉、不转角等缺陷。　5.9　纸箱接头粘合搭接舌边宽度不小于30mm,粘合剂使用乙酸乙烯乳液或具有相同粘合效果的其他粘合　剂。粘合接缝的粘合剂涂布应均匀充分,以致面纸分离时接缝依然粘合不分,同时,也不应有多余的粘合剂溢　出接缝。　5.10　瓦楞纸箱的压痕线宽度,单瓦楞纸箱不大于12mm,双瓦楞纸箱不大于17mm,折线居中,不得有破裂　断线,箱壁不允许有多余的压痕线。　5.11　瓦楞纸箱摇盖经开、合180往复5　次以上,1、2　类箱面层和里层都不得有裂缝,3　类箱板外面层不得有　裂缝,内面层裂缝长度总和不得大于70mm。　5.12　瓦楞纸箱可根据供需双方的协定进行表面防潮处理。　5.13　瓦楞纸箱的机械性能包括抗压强度,耐冲击强度、抗转载强度等,在每种具体产品用瓦楞纸箱的标准或　技术要求中明确规定或由供需双方商定。　试验方法6.1　已制成的瓦楞纸箱,根据纸箱种类及需要,应进行纸板性能试验,如有需要可进行纸箱强度试验。　6.2　测纸箱内尺寸时,把纸箱撑开成型、相邻面夹角90量取搭接舌迷以外的、构成长宽两面间的距离(内尺　6.3瓦楞纸箱空箱承压强度按GB4857.4-84《运输包装件基本试验压力试验方法》的规定进行平面压力试验。　试样制备时,用胶粘带、金属钉或粘合剂封合,并将采用的方法写在试验报告内,试样数量应不少于　6.4瓦楞纸箱耐冲击强度按GB4867.5-84《运输包装件基本试验垂直冲击跌落试验方法》的规定进行试验,跌　落高度及顺序按GB4857.5-84　附录A或供需双方商定,试样数量应不少于3　6.5瓦楞纸箱抗转载强度按GB4857.8-84《运输懈装件基本试验六角滚筒试验方法》的规定进行试验,试验强　度指标按GB4857.8-84　附录A或由供需双方根据货物流通发问商定。　检验规则7.1　出厂检验　7.1.1　生产厂应保证生产的纸箱符合本标准和订货合同的规定并经检验部门检验合格出具合格证。　7.1.2　用户有权以相同材料、相同工艺、相同规格的同一入库日期的产品为一批,在交货的同时按本标准和订　货合同的规定进行验收检验。　7.1.3　本标准5.1、5.3、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10　所列各项目按照表4　的规定抽样检查,其中有两荐不合　格则该箱判为不合格。　7.1.4　个纸箱按本标准5.11及5.2　中规定的纸板强度指标进行检验,按5.　对纸板进行检验,低于规定值10%或10%以上的,整批作为不合格品。　第一批第二批　抽样数　合格判定数　不合格判定数　抽样数　合格判定数　不合格判定数　小于281　3201-1000013　10000以上　13　7.1.5按照具体产品用瓦楞纸箱的标准或其他技术文件的规定检验纸箱机械性能指标时,可任取3　个以上的纸　箱进行,以测定的平均值为该批纸箱的强度值,如无其他规定,低于规定值即为不合格。　7.2.1　新设计的瓦楞纸箱或制造瓦楞纸箱的材料有变动或再次投产的纸箱应进行型式检验。型式检验的　项目根据内装物的重量、特征、贮运状况及设计的性能要求决定,或由供需双方商定。　7.2.2　每件试样都应按本标准5.1、5.3、5.4、5.5、5.6、5.8、5.9、5.10　逐项检验合格后方可作为样品。　试验数量应能满足所需试验项目的试验要求,一秀般不少于7　7.2.3试验中应针对不合格项目对制箱材料、工艺及纸箱结构等进行改进,直至所试纸箱全部合格为　包装、标志、运输和贮存8.1　瓦楞纸箱的包装方式和要求,由供需双方商定。　8.2　瓦楞纸箱的运输和贮存应避免受到雨淋、曝晒、受潮和污染。。仓储时,距地面高度大于　150mm。　中华人民共和国国家标准　包装材料　瓦楞纸　GB/T6544-1999　代替　GB/T6544-1986　Packign　material-Corrugated　fibreboard　范围本标准规定了瓦楞纸板的定义、代号、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、　贮存。　本标准适用于外包装用瓦楞纸板。　引用标准下列标准所包括的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有　效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。　GB/T450-1989　纸和纸板试样的采取(equISO186:1985)　GB/T462-1989　纸和纸板水分的测定(equISO287:1978)　GB/T2828-1987　逐的检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)　GB/T6545-1998　瓦楞纸板耐破强度的测定法(equISO2759:1983)　GB/T6546-1998　瓦楞纸板边压强度的测定法(itd　IS03070:1987)　GB/T6547-1998　瓦楞纸板厚度的测定法(itd　ISO3040;1991)　GB/T6548-1998　瓦楞纸板粘合强度的测定法(equJISZ0402:1988)　GB/T10342-1989　纸张的包装和标志(neq　OCT1641:1975)　GB/T10739-1989　纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气(equ　IS0　187:1984)　GB/T13023-1991　瓦楞原纸(neqJISP3904:1985)　GB/T13024-1991　箱纸板(neqJISP3902:1985)　定义及代号3.1　定义　本标准采用下列定义。　3.1.1　瓦楞纸板corrugated　fiberboard　由箱纸板和经过起楞的瓦楞原纸粘合而成的,用于制造瓦楞纸箱的一种复合纸板。　3.1.2　单瓦楞纸板　double　wall　corrugated　fiberboard　由两层臬纸板和一层波纹状的瓦楞原纸粘合而成的瓦楞纸板.　3.1.3　双瓦楞纸板　triple　wall　corrugatde　fiberboard　由两层箱纸板、两层波纹状的瓦楞原纸及一层瓦楞芯纸粘合而成的瓦楞纸板。　3.2　代号　瓦楞纸板的代号规定如下:　S1.1-S1.　D1.1-D2.4分别为优等品双面双瓦楞纸板的第1-4　D2.1-D2.4分别为一等品双面双瓦楞纸板的第1-4　D3.1-D3.4分别为合格品双面双瓦楞纸板的第1-4　产品分类4.1　分等　按物理强度将单瓦楞和双瓦楞纸板各分为4　种(见表1)。根据用途及原材料的质量等级,将每种瓦楞纸　板分为优等品、一等品和合格品。其中,优等品为出口商品及贵重物品包装用瓦楞纸板;一等品为内销物品包　装用瓦楞纸板;合格品为短途、低廉商品包装用瓦楞纸板。　种类优等品　一等品　合格品　代号　边压强度代号　边压强度代号　边压强度单瓦楞纸　S-1.1S-1.2　S-1.3　S-1.4　638　785　1177　1570　4.5　5.0　6.0　7.0　S-2.1　S-2.2　S-2.3　S-2.4　410　686　980　1373　4.0　4.5　5.0　6.0　S-3.1　S-3.2　S-3.3　S-3.4　392　588　784　1177　3.5　4.0　4.5　5.0　双瓦楞纸　D-1.1D-1.2　D-1.3　D-1.4　785　1177　1570　1960　6.5　7.0　8.0　9.0　D-2.1　D-2.2　D-2.3　D-2.4　686　980　1373　1765　6.0　6.5　7.5　8.0　D-3.1　D-3.2　D-3.3　D-3.4　588　784　1177　1570　5.5　6.0　6.5　7.0　4.2　楞型结构及其尺寸　4.2.1　瓦楞纸板的楞型结构及尺寸要求应符合表2　的要求,其瓦楞形状均为UV型。　楞高,mm楞数,个/300mm　4.5-5.0342　3.5-4.0282　2.5-3.0502　1.1-2.0964　4.2.2　瓦楞纸板厚度:单瓦楞纸板厚度应高于表2　所规定相应楞高的下限值。双瓦楞纸板厚度应高于表2　定相应两种楞高的下限值之和。4.2.3　瓦楞纸板的宽度、长度由供需双方协商确定。　技术要求5.1　材料　5.1.1　箱纸板应符合G/T13024　的规定。　5.1.2　瓦楞原(或芯)纸应符合G/T13023　的规定。　5.1.3　采用淀粉粘合剂或其他具有同等效果的粘合剂。　5.2　瓦楞纸板　5.2.1　瓦楞纸板的各项技术指标应不低于表1　的规定。　5.2.2　瓦楞纸板的粘合强度应不低于588N/m。　5.2.3　瓦楞纸板的交货水分(按在线水分)为(142)%。　5.2.4　瓦楞纸板的外观:表面应平整、清洁,不许有缺材、薄边,切边应整齐,粘合牢固,其脱胶部分之和每　平方米不大于20cm2。　试验方法6.1　试样的采取及处理按GB/T450　和GB/T10739　的规定进行.　6.2　厚度的测定按GB/T6547　地规定进行。　6.3　长度、宽度尺寸用精度为1mm的钢卷尺或直尺检测。　6.4　边压强度按GB/T6546　的规定进行。　6.5　耐破强度按GB/T6545　的规定进行。　6.6　粘合强度按GB/T6548　的规定进行。　6.7　瓦楞纸板的交货水分可以用快速水分测定仪测定,也可按GB/T462　的规定进行,但无需恒温恒湿处理。　6.8　瓦楞纸板的外观质量按肉眼观察评定。　检验规则7.1　以一次交货数量为一批,样本单位为张。　7.2　供方应保证出厂的产品符合本标准的要求,并附有质量检验合格证书。　7.3　交收检验抽样方案按GB/T2828　规定进行。